94 TH EXVOGT. M.-N. Kl. 
— In dieser Verbindung lenke ich die Aufmerksamkeit auf eine, namentlich in der 
älteren Litteratur! mehrmals besprochene Erscheinung, nämlich dass basische und an Ca 
sehr reiche, dagegen an A/,,Mg,Mn und Fe arme Hochofenschlacken — also von der Zu- 
sammensetzung annähernd Ca,Si0, — nach der Erstarrung völlig »zerfallens, Ich habe 
nicht Zeit gehabt diese Erscheinung, die ich persönlich zweimal wahrgenommen habe, mine- 
ralogisch und chemisch zu studieren; ich werde mich deswegen hier auf eine ganz kurze 
und vorläufige Besprechung beschränken, — Die betreffenden Schlacken geben bei der 
Erstarrung eine krystallinische Masse; nach kürzerer oder längerer Zeit, nach einigen Stunden 
oder einigen Tagen, zerfallen sie aber zu einem lockeren Pulver, Die CaO-Menge war in 
den von mir beobachteten Fällen völlig aufgeschlossen oder in Silikatverbindung aufge- 
nommen; die Erscheinung beruht somit nicht, wie man gelegentlich früher vermutet hat, 
darauf, dass freies CaO sich mit 7,0 gelöscht hat.” Eher dürfte die Erklärung folgende 
sein: weil die betreffenden »zerfallenden« Schlacken annähernd von der Zusammensetzung 
CasSiO, sind, ist a prior? die Bildung eines Minerals Ca,S70, anzunehmen; dies mass aber 
von labiler Natur sein, und geht nach einer Zeit in eine andere Modifikation über, 
Die natürlichen, aus Eruptivgesteinen — oft mit einer reichlichen 
Ca-Menge — auskrystallisierten oder in anderer Weise in der Natur 
gebildeten Olivinmineralien zeigen, selbstverständlich hier Monticellit ab- 
gerechnet, in überaus den meisten Fällen nicht mal eine Spur Ca; nur in 
dem Tephroit ist gelegentlich eine kleine Menge Ca nachgewiesen worden. 
Unter den Hunderten Analysen von Forsterit, eigentlichem Olivin, Hyalo- 
siderit, Hortonolith, Fayalit, Roepperit u. s. w. ergeben ein Paar Analysen 
eine Spur und andere 0.06, 0.12 bis 1.43 % CaO, was doch vielleicht 
durch Verunreinigung erklärt werden darf; dasselbe gilt ziemlich sicher 
auch einer von 1853 stammenden Analyse von Olivin aus einer cap- 
verdischen Lava, mit 5.12 % CaO, ferner auch einer von K. Oebbeke? 
ausgeführten Analyse von Olivin, angeblich mit 14.09 %o CaO. 
Ca-führender Biotit. 
Der in den Kafveltorp Rohschlacken, (No. 115—120, mit 41—46 Yo 
S70,, 8—14%0 Al,O,, 6—18 Vo FeO, 13—20%/0 CaO, 10—18 % MgO, 
ein Paar % &,O + Na,0 samt ein wenig Fluor) auskrystallisierte 
Biotit führt (zufolge einer Analyse von mir, No. 121, siehe Mineralbild. 
im Sehmelzm., 5.91) GNR eee egy eee 
Siche unter anderem: B. Platz, Über die Ursache des Zerfallens kalkreicher Hoch- 
ofenschlacken, Stahl und Eisen, 1892, S. 7. 
In alten Tagen hat man die Deutung gelegentlich darin gesucht, dass aufgelöstes Sulphid, 
CaS, sich oxydiert haben sollte; hierdurch erklärt sich doch nicht das eigentümliche 
»Zerfallenc, — Einerseits giebt es zahlreiche, an CaS überaus reiche Schlacken, die 
nicht zerfallen; und andrerseits habe ich bei einem schwedischen Hochofen (Björne- 
borg, 1902) eine Ca-reiche, »zerfallende« Schlacke gesehen, die nur ganz wenig CaS 
enthielt, 
3 Inaug.-Dissert, Würzburg, 1877. Zu der Analyse wurden nur 20 Milligramm eingewogen; 
das Verhältnis Si: À, weicht nicht unwesentlich von 1 ab; auf diese Analyse darf 
somit kein nennenswertes Gewicht gelegt werden, 
ww 
